## Beton Mutu Tinggi menggunakan Tanah Diatomae sebagai Substitusi Semen: Kekuatan dan Absorpsi
Eva Ayudya Maharani 1 Muttaqin Hasan 2 Taufiq Saidi 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Dosen, Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia. Email: eva18@mhs.unsyiah.ac.id

## Abstract
High performance concrete has a low w/c (water cement ratio) value, so a large amount of cement is needed in high performance concrete mixtures. One solution to reduce the use of cement is the partial use of diatomaceous earth as a substitute for cement. This study aims to determine the influence of diatomaceous earth substitution variations in high-quality  concrete  mixtures  on  compressive  strength,  strong  pull,  bending  tensile  strength,  and  concrete absorption. In this study used diatomaceous earth substitution with variations of 0% and 10% of the weight of cement. FAS 0.3 is used and a superplasticizer is used at 1.5% of the cement weight. The test object used is cylindrical size d = 100 mm; t = 200 mm and beams with a size of 100 mm × 100 mm × 400 mm. 3 test objects are used for each variation in each test. So that the total test objects amounted to 18 test objects. Testing is carried out at a concrete life of 28 days. The results showed that with diatomaceous earth substitution by 10% can increase the value of strong tensile and absorption, while the value of compressive strength and concrete bending strength decreased. The highest average compressive strength, tensile strength, and bending strength were 87.11 MPa, 7.03 MPa and 10.77 MPa at a 0% variation in diatomaceous earth.

## Keywords: high performance concrete, diatomaceous earth, strength, absorption.
Beton mutu tinggi memiliki nilai FAS (Faktor Air Semen) yang rendah, maka dibutuhkan semen dalam jumlah yang banyak pada campuran beton mutu tinggi. Salah satu solusi untuk mengurangi pemakaian semen ialah penggunaan secara parsial tanah diatomae sebagai pengganti semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi substitusi tanah diatomae dalam campuran beton mutu tinggi terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur, dan absorpsi beton. Dalam penelitian ini digunakan substitusi tanah diatomae dengan variasi 0% dan 10% dari berat semen. Digunakan FAS 0,3 dan superplasticizer sebesar 1,5% dari berat semen. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder ukuran d = 100 mm; t = 200 mm dan balok dengan ukuran 100 mm × 100 mm × 400 mm. Digunakan 3 benda uji untuk setiap variasi dalam setiap pengujian. Sehingga total benda uji berjumlah 18 benda uji. Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan substitusi tanah diatomae sebesar 10% dapat meningkatkan  nilai  kuat  tarik  belah  dan  absorpsi,  sedangkan  nilai  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton  mengalami penurunan.Kuat tekan, kuat lentur, dan kuat lentur rata-rata tertinggi sebesar 87, 11 MPa, 7,03 MPa,dan 10,77 MPa pada variasi 0% tanah diatomae.
Kata kunci: beton mutu tinggi, tanah diatomae, kekuatan, absorpsi.

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya perkembangan konstruksi berdampak  pada  permintaan  struktur  bangunan menjadi lebih kuat dan aman. Salah satu beton dengan tingkat  kekuatan,  ketahanan,  dan  kelecakan  yang sangat  baik  adalah  beton  mutu  tinggi.  Beton  mutu tinggi merupakan beton yang memiliki kuat tekan yang diisyaratkan  lebih  sama  dengan  41,4  MPa[1].  Untuk menghasilkan  beton  mutu  tinggi,  tidak  hanya digunakan semen, agregat, dan air saja. Namun, perlu diberi  tambahan superplasticizer yang  salah  satu tujuannya adalah mempertahankan kadar air dan semen yang  konstan  untuk  mendapatkan  campuran  dengan workabilitas tinggi.
Dalam  proses  pengerjaannya,  beton  mutu  tinggi memiliki  nilai  FAS  (Faktor  Air  Semen)  yang  rendah, berkisar antara 0,20 sampai 0,50. Hal itu menyebabkan penggunaan  semen  yang  banyak  dalam  campuran beton,  sehingga  menambah  biaya  produksi  beton  dan pabrikasi semen akan terus meningkat. Proses produksi semen dapat meningkatkan suhu udara, mengakibatkan polusi,  hingga  pencemaran  lingkungan  [2].  Untuk
memecahkan  masalah  tersebut,  digunakan  pengganti semen  alami  berupa  tanah  diatomae.  Tanah  diatomae tersusun  dari  unsur  utama  berupa  silika  yang mempunyai sifat sebagai bahan pengikat [3].
Tanah diatomae merupakan sumber daya alam lokal yang  dapat  ditemui  di  Kabupaten  Aceh  Besar, Kecamatan  Seulimum,  Desa  Lampanah.  Penggunaan tanah diatomae sebagai alternatif parsial untuk semen dapat  menghemat  biaya  produksi  karena  dapat diperoleh langsung dari alam tanpa perlu adanya proses fabrikasi.  Penelitian  yang  dilakukan  [4]  dan  [5] memaparkan bahwa penggunaan tanah diatomae yang optimum sebesar 10% dari berat semen. Oleh sebab itu, pada  penelitian  ini  digunakan  tanah  diatomae  dengan presentase  0%  dan  10%  dari  berat  semen  sebagai pemanfaatan  sumber  daya  alam  lokal  yang  masih belum  umum  digunakan  dalam  campuran  beton. Sehingga  dilakukannya  penelitian  ini  yang  bertujuan untuk mengamati bagaimana pengaruh kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan absorpsi beton mutu tinggi akibat  pemanfaatan  tanah  diatomae  sebagai  substitusi sebagian semen dalam campuran beton mutu tinggi.

## 2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Tahap  penelitian  ini  dimulai  dengan  studi  literatur, rancangan  penelitian,  persiapan  alat  dan  bahan, perawatan  benda  uji,  pengujian,  dan  pengolahan  data yang dilaksanakan secara teliti.

## 2.1 Rancangan penelitian
Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, kuat lentur, dan absorpsi beton mutu tinggi menggunakan tanah diatomae dengan kadar 0% dan  10%  dari  berat  semen.  Benda  uji  kuat  tekan  dan kuat tarik belah berbentuk silinder dengan d = 100 mm; t  =  200  mm.  Sedangkan  untuk  pengujian  kuat  tarik lentur  menggunakan  benda  uji  balok  dengan  dimensi 100 mm × 100 mm × 400 mm.
Benda  uji  absorpsi  menggunakan  benda  uji  hasil pengujian  kuat  tarik  lentur  yang  dipotong  berbentuk kubus  dengan  ukuran  50  mm  ×  50  mm  ×  50  mm. Direncanakan 3 buah benda uji untuk seluruh variasi, sehingga dibutuhkan 18 buah benda uji. Seluruh benda uji diuji pada umur 28 hari. Variasi dan jumlah benda uji dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Variasi dan jumlah benda uji Pengujian Persentase Tanah Diatomae Kode Benda Uji Jumlah Benda Uji (%) Kuat Tekan 0 T-D0 3 10 T-D10 3 Kuat Tarik Belah 0 TB-D0 3 10 TB-D10 3 Kuat Lentur dan Absorpsi 0 L-D0 3 10 L-D10 3 Total 18

## 2.2 Prosedur penelitian
Prosedur  penelitian  yang  dilakukan  meliputi persiapan  material  dan  peralatan,  pemeriksaan  sifat fisis  material,  pembuatan  rancangan  campuran  beton mutu tinggi, pembuatan benda uji, perawatan benda uji, pengujian  benda  uji,  dan  terakhir  dilakukan  analisis data hasil penelitian.

## 2.2.1 Pemeriksaan sifat fisis agregat
Diperlukan  pemeriksaan  sifat  fisis  pada  agregat yang  digunakan  dalam  campuran  beton.  Pemeriksaan yang  dilakukan  berupa  pengujian  berat  volume  ( bulk density ),  berat  jenis  ( spesific  gravity ),  absorpsi ( absorption ),  analisa  saringan  ( sieve  analysis ),  dan modulus kehalusan ( fineness modulus ).

## 2.2.2 Perencanaan campuran beton
Perencanaan  campuran  ( mix  design )  beton  mutu tinggi  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  SNI  03-
6468-2000. Direncanakan campuran beton untuk kuat tekan rencana sebesar 70 MPa.

## 2.2.3 Pembuatan benda uji
Pembuatan  benda  uji  diawali  dengan  persiapan seluruh  material  dan  alat  yang  dibutuhkan  dalam proses  ini.  Setiap  material  ditimbang  sesuai  dengan proporsi  campuran  yang  telah  dibuat.  Kemudian material  dimasukkan  satu  per  satu  ke  dalam concrete mixer ,  diawali  dengan split ,  pasir,  semen,  tanah diatomae, air, dan superplasticizer . Setelah campuran teraduk rata, maka dilakukan flow test terhadap beton segar tersebut.
Campuran  beton  segar  kemudian  dituangkan  ke dalam cetakan benda uji silinder dengan diameter 200 mm dengan tinggi 100 mm dan cetakan balok dengan ukuran  100  mm  ×  100  mm  ×  400  mm.  Campuran dituangkan  perlahan-lahan  dan  diketuk  menggunakan palu karet yang bertujuan untuk meminimalisir adanya rongga  udara.  Benda  uji  kuat  tekan  harus  di caping setelah 4 jam.

## 2.2.4 Perawatan benda uji
Benda  uji  yang  telah  mengeras  dilepaskan  dari cetakannya  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  bak  air tawar selama  kurang lebih  28 hari. Benda uji silinder diangkat  dari  dalam  bak  pada  umur  27  hari,  lalu diletakkan pada tempat yang terlindungi selama 1 hari dan  dapat  dilakukan  pengujian.  Benda  uji  balok dikeluarkan  4  jam  sebelum  dilakukannya  pengujian kuat lentur.

## 2.2.5 Flow test
Pengerjaan flow  test dilaksanakan  sesuai  dengan ASTM  C1611/C1611M-18[6]. Flow  test dilakukan dengan  cara  diisi  campuran  beton  segar  ke  dalam kerucut abrams  dala keadaan terbalik,  hingga kerucut terisi  penuh.  Selanjutnya  kerucut  diangkat  dan dibiarkan beton mengalir hingga mencapai diameter 50 cm. Saat kerucut abrams diangkat, hitung waktu yang diperlukan  oleh  beton  segar  untuk  mengalir.  Lalu dilakukan pengukuran diameter dengan menggunakan meteran.

## 2.2.6 Pengujian kuat tekan beton
Prosedur pengujian kuat tekan dilaksanakan sesuai dengan SNI 1974: 2011 [7]. Benda uji yang digunakan berumur 28 hari dan berbentuk silinder dengan ukuran d  =  100  mm;  t  =  200  mm.  Sebelum  dilakukan pengujian, benda uji harus dicatat dimensi dan beratnya terlebih dahulu.
Pada  pengujian  kuat  tekan  silinder  beton,  mesin compression  strength  tester memberikan  beban vertikal  secara  perlahan  hingga  benda  uji  mengalami kehancuran.  Selanjutnya  dicatat  beban  maksimum yang  diterima  benda  uji  selama  pembebanan  dan dihitung  kuat  tekan  yang  diperoleh  dari  hasil pengujian. Set  up uji  kuat  tekan  beton  dapat  dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Set up uji kuat tekan beton

## 2.2.7 Pengujian kuat tarik belah beton
Pada  pengujian  tarik  belah,  langkah-langkah pengujian mengacu pada SNI 2491:2014[8]. Benda uji yang  digunakan  berbentuk  silinder  dengan  d  =  100 mm;  t  =  200  mm.  Diukur  dan  dicatat  dimensi  dari benda  uji.  Pengujian  kuat  tarik  belah  menggunakan mesin compression strength tester .
Benda  uji  diposisikan  secara  horizontal  dan diletakkan  di  antara  dua  plat  pembebanan  dan  diberi bantalan kayu seperti pada Gambar 2. Kemudian mesin memberikan  beban  tekan  secara  merata  arah  vertikal dari  atas  di  sepanjang  benda  uji  silinder.  Beban  akan dinaikkan  secara  perlahan  hingga  benda  uji  terbelah menjadi dua bagian tepat pada diameternya.

## Gambar 2 Set up uji kuat tarik belah beton

## 2.2.8 Pengujian kuat tarik belah beton
Uji  kuat  tarik  lentur  menggunakan  benda  uji berbentuk balok berukuran 100 mm x 100 mm x 400 mm  dengan  umur  benda  uji  28  hari.  Benda  uji diletakkan  pada  mesin  uji,  lalu  pengujian  dilakukan dengan  diberikannya  beban  terpusat  pada  dua  titik benda uji yang disalurkan melalui plat baja pada jarak 1 / 3 bentang.
Pengujian  kuat  tarik  lentur  balok  beton  dilakukan untuk  mengetahui  kemampuan  balok  beton  yang ditempatkan pada dua perletakkan untuk menahan gaya tegak  lurus  terhadap  sumbu  dari  benda  uji  hingga benda  uji  patah.  Prosedur  pengujian  ini  dilakukan berdasarkan SNI 4431:2011[9]. Set up benda uji kuat tarik lentur dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3 Set up uji kuat tarik belah beton

## 2.2.8 Pengujian absorpsi beton
Pengujian absorpsi dilakukan pada benda uji hasil pengujian  kuat  tarik  lentur,  benda  uji  dipotong berbentuk kubus dengan dimensi 50 mm × 50 mm × 50 mm. Benda uji dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100 o C selama 24 jam. Kemudian, benda uji ditimbang dan dimasukkan kembali ke dalam oven selama 24 jam dan  dilakukan  penimbangan  kembali.  Apabila  berat benda  uji  sama  dengan  penimbangan  sebelumnya, maka  benda  uji  dapat  digunakan  untuk  pengujian absorpsi.
Pengujian  dilakukan  dengan  merendam  benda  uji pada  waktu  yang  berbeda  dengan  rincian  interval  30 menit  pertama,  benda  uji  direndam  dan  ditimbang setiap 5 menit. Pada interval 30 menit kedua benda uji dilakukan perlakuan yang sama setiap 10 menit. Pada interval  30  menit  berikutnya,  benda  uji  direndam selama 15 menit untuk ditimbang beratnya, kemudian benda  uji  ditimbang  setelah  24  jam  dan  25  jam perendaman.  Perbandingan  berat  benda  uji  setelah dioven dan setelah proses perendaman merupakan nilai absorpsi benda uji yang dapat dihitung  menggunakan persamaan  yang  terdapat  di  dalam  ASTM  C642- 13[10].

## 2.3 Tenik pengumpulan dan Pengolahan data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  pencatatan,  pengamatan,  dan dokumentasi  dari  setiap  pengujian  yang  dilakukan  di laboratorium.  Selanjutnya  dilakukan  pengolahan  data terhadap  data  yang  telah  diperoleh menggunakan Microsoft  Excel,  kemudian  data  disajikan  dalam bentuk tabel dan grafik.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil

## 3.1.1 Hasil pemeriksaan sifat fisis agregat
Data  hasil  pemeriksaan  sifat  fisis  agregat  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil pemeriksaan sifat fisis agregat Pemeriksaan Agregat Hasil Penelitian Berat Jenis (SSD) Split (2,38-9,52) mm 2,80 Pasir (0-4,76) mm 2,77 Berat Jenis (OD) Split (2,38-9,52) mm 2,78 Pasir (0-4,76) mm 2,73 Absorpsi Split (2,38-9,52) mm 0,66 Pasir (0-4,76) mm 1,55 Berat Volume Split (2,38-9,52) mm 1,41 Pasir (0-4,76) mm 1,62 Finess Modulus Split (2,38-9,52) mm 5,70 Pasir (0-4,76) mm 3,37

## 3.1.2 Hasil proporsi campuran beton
Proporsi campuran beton mutu tinggi dengan kuat tekan rencana 70 Mpa dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3 Proporsi campuran beton mutu tinggi
Material Persentase Tanah Diatomae (kg) 0% 10% Semen 758,31 682,48 Tanah Diatomae 0,00 75,83 Split Ø 9,52 mm 901,72 901,72 Pasir Ø 2,38 mm 565,15 565,15 Air 205,05 205,05 Superplastisizer 11,37 11,37 Total 2441,61 2441,61

## 3.1.3 Hasil flow test
Hasil  dari flow  test beton  segar  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil flow test beton segar
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Flow Waktu Kecepatan (%) (cm) (detik) (cm/detik) 0 50 48,12 1,04 10 49,60 1,01

## 3.1.4 Hasil pengujian kuat tekan beton
Hasil dari pengujian kuat tekan beton mutu tinggi dengan  substitusi  0%  dan  10%  tanah  diatomae  dapat dilihat pada Tabel 5. Grafik kuat tekan rata-rata beton mutu  tinggi  dengan  substitusi  0%  dan  10%  dapat dilihat pada Gambar 4. Pola kehancuran dari pengujian kuat tekan beton mutu tinggi dapat dilihat pada Gambar 5.

## Tabel 5 Hasil pengujian kuat tekan beton
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Tekan Kuat Tekan Rata- rata (%) (MPa) (MPa) 0 T-D0-1 90,53 81,79 T-D0-2 74,84 T-D0-3 79,99 10 T-D10-1 80,77 73,87 T-D10-2 74,14 T-D10-3 66,69
Gambar 4 Grafik kuat tekan rata-rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae

## 3.1.5 Hasil pengujian kuat tarik belah beton
Hasil  dari  pengujian  kuat  tarik  belah  beton  mutu tinggi  dengan  substitusi  0%  dan  10%  tanah  diatomae dapat dilihat pada Tabel 6. Grafik kuat tarik belah rata- rata beton mutu tinggi dengan substitusi 0% dan 10% dapat  dilihat  pada  Gambar  5.  Pola  kehancuran  dari pengujian  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi  dapat dilihat pada Gambar 5.

## Tabel 6 Hasil pengujian kuat tarik belah beton
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Tarik Belah Kuat Tarik Belah Rata-rata (%) (MPa) (MPa) 0 TB-D0-1 6,81 7,03 TB-D0-2 6,82 TB-D0-3 7,46 10 TB-D10-1 6,87 6,65 TB-D10-2 6,56 TB-D10-3 6,52
Gambar 5 Grafik kuat tarik belah rata-rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae

## 3.1.6 Hasil pengujian kuat lentur beton
Hasil dari pengujian kuat lentur beton mutu tinggi dengan  substitusi  0%  dan  10%  tanah  diatomae  dapat dilihat pada Tabel 7. Grafik kuat lentur rata-rata beton mutu  tinggi  dengan  substitusi  0%  dan  10%  dapat dilihat pada Gambar 6. Pola kehancuran dari pengujian kuat  lentur  beton  mutu  tinggi  dapat  dilihat  pada Gambar 5.

## Tabel 7 Hasil pengujian kuat lentur beton
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Lentur Kuat Lentur Rata- Rata (%) (MPa) (MPa) 0 L-D0-1 10,62 10,77 L-D0-2 10,69 L-D0-3 11,00 10 L-D10-1 9,53 9,54 L-D10-2 9,08 L-D10-3 10,02
Gambar 6 Grafik kuat lentur rata-rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae
3.1.7 Hasil pengujian absorpsi beton Hasil  dari  pengujian  absorpsi  beton  mutu  tinggi dengan  substitusi  0%  dan  10%  tanah  diatomae  dapat dilihat  pada  Tabel  8.  Grafik  hubungan  waktu
perendaman  dengan  nilai  absorpsi  beton  mutu  tinggi dengan  substitusi  0%  dan  10%  dapat  dilihat  pada Gambar 7.
Tabel 8 Hasil pengujian absorpsi beton Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Absorpsi Absorpsi Rata- rata (%) (%) (%) 0 A-D0-1 3,6 3,4 A-D0-2 3,6 A-D0-3 3,0 10 A-D10-1 3,2
3,5
A-D10-2 3,7 A-D10-3 3,5
Gambar 7 Grafik hubungan waktu perendaman dengan nilai absorpsi beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Flow test
Berdasarkan  Tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  dengan menggantikan  semen  menggunakan  tanah  diatomae akan mempengaruhi kecepatan aliran campuran beton segar.  Penggunaan  10%  tanah  diatomae  dapat mengurangi  kecepatan  aliran  beton  segar  jika dibandingkan  dengan  0%  tanah  diatomae.  Dapat disimpulkan  bahwa  meningkatnya  penggunaan  tanah diatomae di dalam campuran beton akan menurunkan kecepatan  aliran  beton  segar,  sehingga  akan menurunkan workability dari  beton  tersebut.  Hal tersebut mempersulit pengerjaan beton.

## 3.2.2 Kuat tekan beton
Berdasarkan  Tabel  9,  dapat  dilihat  bahwa  kuat tekan  rata-rata  substitusi  semen  sebesar  10% menggunakan  tanah  diatomae  mengalami  penurunan kuat  tekan  dengan  selisih  9,69%  jika  dibandingkan dengan  beton  mutu  tinggi  tanpa  menggunakan  tanah diatomae.
Tabel  9  Persentase  selisih  kuat  tekan  rata  rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Tekan Rata- rata Selisih (%) (MPa) (%) 0 T-D0 81,79 0,00 10 T-D10 73,87 -9,69

## 3.2.3 Kuat tarik belah beton
Berdasarkan  Tabel  10,  dapat  dilihat  selesih  kuat tarik  belah  rata-rata  antara  beton  mutu  tinggi  dengan 0% dan 10% tanah diatomae memiliki selisih kekuatan sebesar 5,37%. Penurunan kuat tekan tarik belah belah beton  mutu  tinggi  terjadi  pada  beton  dengan penggunaan  10%  tanah  diatomae  sebagai  pengganti sebagian semen dalam campuran beton.
Tabel  10  Persentase  selisih  kuat  tarik  belah  rata rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Tarik Belah Rata-rata Selisih (%) (MPa) (%) 0 TB-D0 7,03 0,00 10 TB-D10 6,65 -5,37

## 3.2.4 Kuat lentur beton
Berdasarkan  Tabel  11,  dapat  dilihat  bahwa  beton mutu  tinggi  dengan  substitusi  10%  tanah  diatomae mengalami  penurunan  kekuatan.  Penurunan  yang terjadi sebesar 11,38% jika dibandingkan dengan beton mutu tinggi normal.
Tabel  11  Persentase  selisih  kuat  lentur  rata  rata beton substitusi 0% dan 10% tanah diatomae
Variasi Substitusi Tanah Diatomae Kode Benda Uji Kuat Lentur Rata- Rata Selisih (%) (MPa) (%) 0 L-D0 10,77 0,00 10 L-D10 9,54 -11,38

## 3.2.4 Kuat tarik belah beton
Berdasarkan  Tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa penggunaan  tanah  diatomae  sebagai  pengganti sebagian  semen  dalam  campuran  beton  berpengaruh dalam meningkatan penyerapan air ke dalam pori-pori beton.  Pada  Gambar  7  dapat  dilihat  hubungan  antara waktu  perendaman  dan  nilai  absorpsi  beton,  dapat dilihat  bahwa  semakin  lamanya  waktu  perendaman, maka semakin tinggi nilai absorpsi dari beton tersebut. Pada  interval  30  menit  pertama,  terjadi  peningkatan
nilai  absorpsi  yang  sangat  tinggi  pada  kedua  variasi benda uji dan nilai maksimum absorpsi beton dicapai pada saat perendaman selama 24 jam.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
Penggunaan 10% tanah diatomae sebagai pengganti sebagian  semen  dalam  campuran  beton  mutu  tinggi dapat  menurunkan  kuat  tekan  beton  dengan  selisih penurunan  sebesar  9,69%.  Kuat  lentur  beton mengalami  penurunan  pada  penggunaan  10%  tanah diatomae sebesar 11, 38% dibandingkan dengan beton mutu tinggi normal.
Pada  kuat  tarik  belah beton mengalami  penurunan sebesar 5,37% dibandingkan dengan beton mutu tinggi normal.Nilai absorpsi beton meningkat pada campuran beton  mutu  tinggi  dengan  menggunakan  10%  tanah diatomae.Kecepatan aliran beton segar menurun pada campuran  beton  menggunakan  10%  tanah  diatomae, dimana  hal  itu  menurunkan  kemudahan  pengerjaan beto mutu tinggi.

## 4.2 Saran
Disarankan  untuk  dilakukan  pengujian  dengan persentase tanah diatomae yang lebih rendah dan lebih tinggi  dari  penelitian  ini.  Pada  perhitungan  proporsi capuran  beton  mutu  tinggi  diperlukan  perhitungan faktor koreksi air apabila agregat yang digunakan tidak dalam kondisi SSD. Hal itu agar pada saat pengerjaan beton diperoleh hasil sesuai dengan perencanaan.

## 5. Daftar Pustaka
[1] Badan  Standardisasi  Nasional, SNI  03-6468- 2000  Tata  Cara  Perencanaan  Campuran Tinggi  dengan  Semen  Portland  dengan  Abu Terbang . Jakarta: BSN, 2000.
[2] L.  N.  B.  Berutu,  “Kajian  Kuat  Tekan  Beton Akibat Substitusi Parsial Abu Bonggol Jagung Terhadap  Semen,”  Universitas  Sumatera Utara, 2020.
[3] S. Soraya, T. Saidi, and M. Hasan, “Pengaruh
Penggunaan Tanah Diatomae sebagai Substitusi Semen Terhadap Kuat Tekan Mortar 1 : 2,” J.  Civ.  Eng.  Student ,  vol.  2,  no.  1,  pp. 36–42, 2020.
[4] R. Azzahra, “Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi dengan menggunakan Tanah Diatomae sebagai Bahan  Tambah  Mineral,”  Universitas  Syiah Kuala, 2019.
[5] P. N. Rahman, “Kuat Tarik Beton Mutu Tinggi dengan menggunakan Tanah Diatomae sebagai Bahan  Tambah  Mineral,”  Universitas  Syiah Kuala, 2019.
[6] ASTM  C1611/C1611M-18,  “Standard  Test Method for Slump Flow of Self-Consolidating Concrete,” ASTM Int. , vol. i, p. 6, 2018.
[7] Badan Standardisasi Nasional, SNI 1974:2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder . BSN, 2011.
[8] Badan Standardisasi Nasional, SNI 2491-2014 Metode  Uji  Kekuatan  Tarik  Belah  Spesimen Beton Silinder . Jakarta: BSN, 2014.
[9] Badan Standardisasi Nasional, SNI 4431:2011 Cara  Uji  Kuat  Lentur  Beton  Normal  dengan
Dua Titik Pembebanan . Jakarta: BSN, 2011.
[10] ASTM  (American  Society  For  Testing  and Material), ASTM  C  642-13  Standard  Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete . 2013.